90 



C. Klein, Mineralogische Mittheilungen XII. 



ermitteln versucht, ob ein Unterschied im specifischen Ge- 

 wichte von Mantel und Kern besteht. 



Es wurden zu diesem Behuf e auf mit sehr wenig Benzol 

 verdünntem Methylenjodid (ursprüngliches spec. Gew. — 3.32) 

 aus einer Platte, Theile A, Theile C, Theile A mit J5, Theile C 

 mit JB aufgetragen. Dieselben schwammen und sanken in 

 späterer Folge fast zu gleicher Zeit, so dass das specifische 

 Gewicht innerhalb der durch die Plattentheile hereingebrach- 

 ten möglichen Versuchsfehler (bedingt durch Einschlüsse, kleine 

 Hohlräume u. s. w.) jedenfalls sehr wenig verschieden, wenn 

 nicht gleich zu nennen ist. 



Hält man dies mit der einfachen chemischen Formel des 

 ganzen Krystalls zusammen, so dürfte dieselbe wohl auch für 

 jeden der drei Theile A, JB, C dieselbe sein \. 



So unempfindlich das Mineral gegen Wärmewirkungen ist, 

 in so hohem Grade empfindlich zeigt es sich gegen Pressungen. 



Werden Theile A senkrecht gegen die Axe c gepresst, 

 so stellt sich sofort Zweiaxigkeit ein und die Ebene der op- 

 tischen Axen kommt senkrecht zur Druckrichtung zu stehen. 

 Man kann den scheinbaren Axenwinkel in Luft so gross ma- 

 chen, dass er am Rande des Gesichtsfeldes des Nörrenberg'- 

 schen Polarisationsinstrumentes austritt. 



Werden Theile B gepresst, so lässt sich leicht der Axen- 

 winkel, wenn senkrecht zu der Ebene der optischen Axen 

 gedrückt wird, vergrössern wie im vorigen Falle, aber auch 

 — machen, wenn man die Pressung in der Eichtling der 

 optischen Axen einleitet. — Dasselbe gilt für die Theile C. 



Es stellt sich sonach eine sehr grosse Empfindlichkeit 

 des Minerals gegen Druck und Zug ein, die gewiss ein Licht 

 auf das Zustandekommen seiner optischen Erscheinungen wirft. 



Ich glaube indessen nicht, dass es gerechtfertigt ist, an- 

 zunehmen, wir hätten nur eine Gleichgewichtslage vor uns, 

 die hexagonale 2 , und die rhombische Mitte sei durch eine vom 



1 Auch die Ätzversuche mit heisser Schwefelsäure ergaben, obwohl 

 keine deutlichen Ätzfiguren erhalten wurden, doch so viel, dass die sämmt- 

 lichen Theile der Schliffplatte gieichmässig angegriffen wurden. 



2 Wäre es zulässig, das Mineral in seinen verschiedenen Schichten 

 als aus wechselnden Mengen von A1 2 3 und B 2 3 nach der Formel (A1 2 ,B 2 )0 3 

 aufgebaut zu denken (die ÜAMouR'sche Formel wäre dann nur der Aus- 



